15 



Bestimmung von Zink und Nickel. 



Die meiste Bronze enthält kleine Mengen von Nickel als zu- 

 fälligen Bestandtheil, so dass eine genaue Bestimmung dieses Metalls 

 für die Archäologen ohne Bedeutung ist. 



Sehr wichtig ist jedoch, dort wo es in merklicher Menge vor- 

 handen ist, die Bestimmung des Zinkes. 



Ist dieses Metall vorhanden, so ist es am besten die Bestim- 

 mung des etwa vorhandenen Bleies mit jener des Kupfers, wie ange- 

 geben, zu verbinden, und 100 CC zur Bestimmung des Zinkes, Eisens, 

 Silbers (eventuell Nickels) zu verwenden. 



Man versetzt die 100 CC Flüssigkeit mit etwas Salzsäure, er- 

 hitzt sie in einem Kolben zum Kochen und leitet längere Zeit Schwefel- 

 wasserstoffgas ein, bis zur Zerstörung der Salpetersäure. Man lässt 

 endlich, während man noch Schwefelwasserstoffgas einleitet, erkalten, 

 filtrirt das Schwefelkupfer ab, und hat im Filtráte Zink, Nickel, Eisen, 

 welche Metalle in bekannter Art bestimmt und geschieden werden. 

 Die Fällung des Kupfers als Sulfid bei Siedhitze bezweckt nicht allein 

 eine bessere Scheidung von den anderen Metallen, sondern sie liefert 

 auch das Sulfid in einer Form, wo es sich nicht so leicht oxydirt 

 wie das kalt gefällte. 



Die in dieser Art ausgeführten Bestimmungen in Verbindung mit 

 den gegebenen Daten, bieten ein Mittel die Analyse vollständig zu- 

 sammenzustellen. 



Untersuchung eines in einem heidnischen Grabhügel gefun- 

 denen Eisenringes. 



Vor etwa einem Jahre wurde in einem heidnischen Grabhügel 

 in Vebžan bei Teplic ein theilweise sehr wohl erhaltener Eisenring 

 aufgefunden, von Sr. Durchl. dem Fürsten Edm. Clary dem Museum, 

 und von diesem mir zur Untersuchung übergeben um die Art des 

 Eisens festzustellen. 



. Der Ring besteht aus einem 4 millim. dickeu Eisendrahte, der 

 an zwei Enden Knöpfe bildet, die sich berühren. Die Rundung ist 

 länglich oval, die grösste äussere Weite beträgt 70 millim., die 

 kleinste 63 mm.; das Gewicht sehr nahe 20- 7 grammes. 



Die chemisch-physikalische Untersuchung ergab als Bestandtheil 

 des Ringes Schmiedeisen von schön fasriger Struktur und lässt die 

 egal bleibende Rundung darauf schliesseu, dass der Draht durch ein 

 Zieheisen gezogen wurde. 



Mcikwürdig ist der Umstand, dass der grössere Theil des Eisen 



